ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
321 
Núm. 10. Para preparar uu rojo de color de 
oarne, se derretirá juntamente protosulfato de 
hierro y alumbro pulverizados groseramente, ele¬ 
vando la temperatura hasta quo se muestre el 
matiz deseado, lavando el produoto con agua ca¬ 
liente, y añadiendo una ó dos pnrteB de este fun¬ 
diente. Tómense sois partes do arena cuarzosa 
bien lavada y calcinada, cuatro partes de óxido 
de plomo amarillo, una parte do vidrio do bórax 
y una parto de nitrato; todas estas materias de¬ 
berán tratarse como queda indioado en el núm. 3. 
Núm. 11. Pulverizanao juntos y so muelen 
con mucha finura, en una chapa de vidrio, una 
parto do piedra sanguinaria y tres partes de un 
fundiente compuesto de 4 gramos do arena y de 
8 do litargirio. Esta mezcla da un color do un 
rojo subido. 
Núm. 12. Cuando se quiero emplear la ptir- 
pura do oro, que so puedo lograr bajo diversos 
matioes, como rojo escarlata, rojo carmin, rojo 
encarnado, rojo sonrosado, etc., so-añaden cua¬ 
tro partea del fundiente siguiente: una parte do 
sílice calcinado tres ó ouatro vooes diferentes eu 
un crisol, apagado cada vez en aguapura, pulve¬ 
rizado en un mortero de porcelana, y pasada por 
un tamiz muy fino, deberá fundirse con una parte 
' de vidrio de bórax (esto es, bórax ordinario pri¬ 
vado por la oaleinacion do su agua do cristaliza¬ 
ción, y fundido) y cinco octavas partes do minio; 
todo se muele después muy fino. 
.Hay varios artistas que preparan el rojo escar¬ 
lata del modo siguiente: disuelven en agua régia 
una parto do oro en hojas, diluyen con quince 
partes do agua de lluvia la solución en un vaso, 
y anadón una parte y media do limaduras de es¬ 
taño puro disueltas anticipadamente en el ácido 
hidroelórioo y enfriadas. Mientras quo so echa 
a solución, no so cesa do renovar el líquido, 
«spuea de un cuarto do hora, se echa media 
parte do orina, y so muevo todo muy bien para 
que quedo operada íntimamente la mezcla. Al 
cabo de unas dos horas, se separa por la decan¬ 
tación el líquido do púrpura que so ha depuesto, 
80 lava Perfectamente este último, se le pone, 
una vez soco, en un vaso de porcelana poco pro¬ 
tundo, y se ¡ 0 eX p 0ne a ¡ ca lor de asouas rojas 
hasta quo so carbonice un pedazo de papel colo¬ 
cado en la superficie del producto que resulta. 
J ara usarlo es necesario mezolarlo con doce par¬ 
tes del siguiente fundiente: una parto de arena, 
jr° s c '° Ltargirio y cinco partes de vidrio do 
Colores azídes ele M. Sleggers. 
trato do potasa y una parte de greda blanca, des¬ 
pués de lo cual se muele todo muy fino. 
Si no hubioso posibilidad de lograr el cobalto 
do otro modo que crudo y quo hubiese necesidad 
de tostarlo uno mismo, so proferirá el cobalto do 
España ó Suecia, quo se ensayará disolviéndolo 
anticipadamente en ácido nítrico debilitado con 
dos quintos de agua. 
Se escoge el que da la mas hermosa solución, 
y se lo coloca, para privarjo del arsénico que 
contieno, en las ascuas, con las que se lo rodea 
por todas partes, y se calienta hasta que se haya 
depuesto el arsénico en las paredes circunvecinas 
bajo la forma do oristales blancos, mientras que 
el cobalto ha adquirido un aspecto y un brillo 
mas metálico. Pero esta operación exige las ma- 
j yores precauciones, á causa de los efectos- dele¬ 
téreos de los vapores arsenicales: así conviene 
mejor ejecutarla al aire libre en el caso en que 
uo so hallasen perfectamente adeouados los lu¬ 
gares al intento. 
Núm. 2. So derriten una parto de óxido do 
¡ cobalto y cuatro partes de vidrio do bórax, du¬ 
rante cuatro horas, á un fuego ardiente. La p^a 
s fusibilidad del cobalto exige que el vidrio obteni¬ 
do., para ser empleado, sea molido muy fino con 
dos partes del fundiente siguiente: se derrite jun- 
• tamente una parte do cristal de roca y una parte 
f do vidrio de bórax, se echa en el agua la masa 
fundida y so muele muy fino. 
Núm. 4* So mezcla lo mas íntimamente que 
sea posible, en un mortero de porcelana, cuatro 
partes do vidrio de cobalto y dos partes y media 
de minio, se calienta la mezcla en un crisol bar¬ 
nizado, 1 hasta quo pueda ser sacuda la materia 
en hilos trasparentes de un azul celeste magní¬ 
fico, después de lo cual se la saca con un gancho 
del crisol, y se deja caer en un barreño de agua 
fria. Una vez seca, se la muele muy fino para 
emplearla. La proporción del minio vana según 
el grado do fusibilidad del vidrio de cobalto em¬ 
pleado. 
Núm. 4. Se trata do! modo quo acabamos do 
indicar en el núm. 3, una parte de óxido negro 
de cobalto, seis partes de vidrio blanco reducido 
en polvos, dos partes de minio y dos partes do 
nitrato do potasa. 
Niírn. 5. Derrítense juntas una parte de vi-, 
drio do cobalto y tres partes de vidrio de bórax; 
la materia que resulta se divide en un mortero, 
y después se muele muy fino con dos partes del 
fundiente indicado en el mím. 2. 
Núm. 6. Mézclase y so derrite del modo in¬ 
dicado en el núm. 3, partes iguales de minio, del 
Num. 1. Derrítense juntos, durante una hora 
y inedia, á un fuego ardiente, tres partes do óxi¬ 
do de cobalto y dos ó cinco partes do un fun¬ 
diente compuesto de ocho partes de arena blanca 
cuarzosa, lavada y caloinada, cuatro ó sois par¬ 
tes de vidrio de bórax, una d dos partes do ni- 
1 El barniz impide-al óxido de plomo contenido en la 
materia en fu»ion, atravesar las paredes del crisol. Para 
barnizar ó éste, so le lava con agua, se lo polvorea inte 
nórmente con vidrio blanco pulverizado, se le coloca cuan' 
do seco con precaución en el fuego, y se calienta hasta’» 
el polvo forme un barniz sólido, ' ~ 1 1 ue 
